ÜNDERSÖKNINR OM GlVÄFVEHALTEK T STAL OCH TACKJERN. 445 



ställning betingade tillika obetydlist tillträde af luft, och det är 

 derföre icke omöjligt att fritt tillträde af luft kan utöfva något 

 inflytande. Dä ohärdadt stål på nämnde sätt löses med tillhjelp 

 af värme, så ser man, att mycket fint fördeladt kol befinner sig 

 uppslammadt i vätskan, men detta kol försvinner under fortsatt 

 kokning. 



Skillnaden således emellan härdadt och ohärdadt stål är den, 

 att det förra aldeles icke ger olöst kol under lösning i chlorväte- 

 syra eller utspädd svafvelsyra, om lösningen drifves långsamt 

 och med tillträde af luft. Det sednare deremot lemnar under 

 likartade lösningsförhål landen ganska mycket olöst kol, som lik- 

 väl skiljer sig från grafit deruti, att det med tillhjelp af värme 

 under lösningens fortgång försvinner eller bortgår i form af flyk- 

 tigt kolväte. 



Mängden af det ur ohärdadt stål genom långsam upplösning 

 utan mycket värme erhållna kolet, beror dels af den tid, som 

 åtgått till upplösningen dels, såsom Caron funnit, af den tid under 

 hvilken det härdade stålet varit glödgadt. Det skulle således 

 blifva störst utur oräckt cementstål, då detta pä förenämnde sätt 

 upplöses mycket långsamt '). 



Benämningen af grafit passar icke för ifrågavarande kol, 

 utan borde man välja ett annat namn. Ehuru Karsten just 

 till följe af uppkomsten af detta kol och dess förening med jern 

 begagnade ordet "polycarburet" '), för att dermed uttrycka, att 

 en förening emellan jern och mycket kol existerade, hvilken för- 

 ening skulle vara upplöst i den öfriga jernmassan och afskiljde 

 sig under jernets uppvisning i chiorvätesyra eller utspädd svafvel- 

 syra, ansåg han sig likväl icke kunna bestämdt ådagalägga exi- 



') Genom lösningen af 1 granim ohärdadt stål i stycken under 48 timmar och 

 med hjelp af litet värme mot slutet samt derefter kokning, fick jag 0,9 proc. 

 olöst kol, dä jag deremot enligt Eggertz' method, som fordrar giinska hastig 

 upplösning, erhöll endast 0,3 procent. Deremot med hastig upplösning och 

 tillhjelp af värme intet. 



^) Karsten, Metallurgie, 1841. ^»-rs"^^"«., 



Ö/vera. af K. Vet.-Akad. Förh. År(j. 22. lV:o 6. 3 



v d' 



